6o 1784. ^cii^' Febr. El art. 
At Zeolithen med Alkali fixum fä qvickt 
fmäit tilhopa, tyckes i anfeende til det rärian- 
de kifel- ämnet vara ganfl^a naturligt; rialet 
har likaledes emotilätt kokning uti vatten utan 
at förändras. For Herr Meijer har famman- 
fmåitning med vegetabilifkt al Kali och Zeolith 
icke velat lyckas, ehuru 2 timmars eld dertil 
blifvit använd , men med alkali minerale har 
den gätt til et klart grönaktigt glas. 
Herr Meijers forfök med Fiufs-fpat och 
Zeolith har förhållit fig lika fom åfvanllående 
(lit. H.'; och vifa bägge, det Zeolithen varit i 
för ringa quantltet emot Flufs-fpaten, fom an- 
nars förenar lig lått både med kaltc, til et 
quickt, Ikårande glas och äfven med kifeln, 
famt med bägge tilfammans uti det fä kallade 
vitrum Fu/tbile. 
6. I anledning af defs färgande egenfkap 
jämte det at den tycktes vara tämligen lätt- 
fmält, gjordes följande forfök huruvida den 
kunde tjena til cmalje på koppar och järn, 
antingen enfam eller med andra åmnen,nemligen; 
1) s äclar Zeolith och en dd Borax fint lam- 
manrifne ficktades pä en fucktad koppar flsal, 
fom infattes under väl upglödgad muftel i Pro- 
ber-ugn, men kunde ej bringas til fmältning 
utan drog fig tilfammans och häftade vid 
kopparen. 
2) Afvannämde blandning med ungefärli- 
VQn hälften la mycket cyjjhill-ghs^ förhöll lig 
pä famma fatt. 
3) Detta pulfver åter blandadt m.ed en half 
del biy-ghif och licktadt pä en liten koppar ikal, 
fmälte til etfkräfligt ojämt glas, med tillfats af 
iitct Alkali m.inerale, gick fmåltningen något lät- 
tare för hg. 4) ZcO' 
